r! 



56 



Elektrizittsleitung 



Messungen von C. Doelter, v. Pirani und 

 v. Siemens an Quarz und von W. Diet- 

 rich an Hartgummi gegeben. 



Flle, de chemisch etwa dem der Legie- 

 rungen von Metallen entsprechen, elektrisch 

 aber gerade das Entgegengesetzte, nmlich 

 eine Widerstandsverminderung bedingen, hat 

 K. Baedeker studiert. Er fand, da bei 

 Einwirkung von Jod auf festes Kupfer- 

 jodr oder Silberjodid, also einer Art Legie- 

 rung von Halbleitern, ein sehr viel besser 

 leitendes Produkt entsteht So ist Jod 

 praktisch ein Isolator, Kupferjodr leitet 

 sehr schlecht W > 1000 Sl, whrend das 

 Jod-Kupferjodr bei 18 w = 0,01 & und 

 bei 70 = 0,005 zeigt. 



Flssige metallische Halbleiter sind bisher 

 noch wenig untersucht, zu ihnen gehrt 

 nach den Beobachtungen von K Schilling 

 geschmolzenes Antimonsulfid, das recht gut, 

 und geschmolzenes Naphthalin das sehr wenig 

 leitet. Es scheint die obige Formel auch bei 

 ihnen die Abhngigkeit des Widerstandes 

 von der Temperatur darzustellen. 



Die festen Halbleiter existieren meist 

 in verschiedenen Modifikationen, die kri- 

 stallographisch oft nur wenig voneinander 

 verschieden sind, aber Unterschiede im 

 Leitvermgen aufweisen. So leitet Kohlen- 

 stoff als Graphit die Elektrizitt bei ge- 

 whnlicher Temperatur sehr gut (es scheint 

 nach den neuesten Messungen von M. von 

 Pirani zwei Graphitmodifikationen, eine 

 metallische a und eine halbleitende zu 

 geben), als Diamant sehr schlecht. Erst bei 

 1200 wird, wie C. Doelter fand, die Leit- 

 fhigkeit des Diamantes erheblich. 



Silicium hat, wie K. Schilling fand, 

 3 Modifikationen, a, und y. die drei Un- 

 stetigkeiten oder Sprnge der Leitfhig- 

 keit bewirken (vgl. Fig. 7). 



4d) Bei festen Elektrolyten. Viele 

 Salze besitzen auch im festen Zustand ein gut 



mebares elektrolytisches Leitvermgen. E. 

 Wiedemann, W. Kohlrausch, L.Graetz 

 haben die Haloide der Schwermetalle unter- 



.n. 



p.cbcm 



0.24 



0,20 

 0,16 

 0,12 



0,08 

 0,04 



-200 



+200 +400 

 Siliciummetall 



Fig. 7. 



*600 +800 



sucht und einen starken Anstieg der Leit- 

 fhigkeit mit der Temperatur gefunden. Im 

 folgenden sei als Beispiel Cadmiumchlorid 

 nach den Messungen von L. Graetz ange- 

 fhrt. 



Inwieweit neben der elektrolytischen Lei- 

 tung bei diesen und anderen Salzen noch 

 geringe metallische Leitung statthat, lt sich 

 schwer sagen. Jedenfalls weist die vorhandene 

 Polarisation auf Ionenleitung. Der Trans- 

 port von Materie bei dem Stromdurchgang 

 durch Glas ist von E. Warburg 1884 

 nachgewiesen worden. Man kann Natrium- 

 metall aus Quecksilberamalgam mittels 

 Strom durch Glas hindurch schicken, wenn 

 man durch Erhitzen die Leitung des 

 Glases verbessert. Auf diese Art kann 

 reines Alkalimetall in abgeschlossene luftleere 

 Vakuumrhren eingefhrt werden. Neuer- 

 dings haben F. Haber und St. Tolluczko 

 andere feste Elektrolyten, Chlorbarium, 

 Chlornatrium, untersucht und sie auch 

 wie die Sure- oder Salzlsungen in einem 

 Element als Zwischensubstanz zwischen 

 zwei in der Spannungsreihe verschiedenen 

 Metallen verwandt; man hat dann wirkliche 

 Trockenelemente". Bei manchen Halb- 

 leitern bedingen Beimengungen und Ein- 

 schlsse bei tiefer Temperatur ein Vor- 

 wiegen der elektrolytischen Leitung. War- 

 burg, Tegetmeier und P. Curie haben 

 im Quarz parallel zur c-Achse einen solchen 

 Fall studiert. 



